RECHERCHES SUE. LES PHENOMENES, ETC. 



431 



Ces expériences ont fait voir en outre que la résistance en dehors du 

 champ magnétique devrait aussi être le sujet de nouvelles investigations. 



H paraissait maintenant intéressant de chercher à obtenir des plaques 

 où la direction de la résistance maxima en dehors du champ serait 

 parallèle aux faces planes; dans de pareilles plaques on pourrait s'atten- 

 dre à trouver une forte dissymétrie. L'investigation de ces plaques 

 devrait être complétée ensuite par celle de trois barreaux, taillés dans 

 les directions principales. Les irrégularités qui furent observées dans le 

 cours de ces recherches m'engagèrent à déterminer aussi le coefficient 

 de Hall. 



§ 3. Plaques et barreaux taillés dans un bloc de fonte de bismuth. 

 Régularité insuffisante. Aucun des fragments cristallins que j'avais à 

 ma disposition n'était assez grand pour y tailler une plaque dont les 

 faces latérales fussent perpendiculaires au plan de clivage principal et 

 qui présentât ainsi une direction de résistance maxima, parallèle à ces 

 faces. Il fallait donc essayer de couler une pareille plaque; eu égard à 

 l'hypothèse, énoncée au ^ 2, que par le procédé de coulée ordinaire la 

 direction de résistance maxima serait après la solidification perpendicu- 

 laire à la surface libre horizontale de la masse fondue, je me suis pro- 

 posé de couler de la même façon des blocs de bismuth. J'ai fondu à 

 cet effet + 300 gr. de bismuth dans une capsule en porcelaine, et j'ai 

 laissé refroidir la masse de la manière décrite au Chap. I, § 4 . 



Si l'on se figure le bloc ainsi obtenu disposé de telle sorte que la sur- 

 face plane supérieure soit horizontale, j'y ai fait tailler: 



1°. une plaque ronde à faces latérales verticales {RI), 



2°. uue plaque ronde à faces latérales horizontales (#8), 



3°. dans la masse immédiatement contigue à la plaque R 7 deux 

 barreaux verticaux et deux antres horizontaux (1, 2, I, II). 



1°. Un barreau horizontal (3), perpendiculaire aux précédents, dans 

 la masse contigue à la plaque ES. 



Cette fois la prévision relative à la direction de la plus grande résis- 

 tance ne fut pas confirmée, mais je reconnus aussi que le bloc de fonte 

 n'était pas suffisamment homogène. La plaque R 7 avait, il est vrai, 

 ses axes de symétrie dans la direction des barreaux 1 et I, comme c'eût 

 d'ailleurs été le cas si la prévision avait été confirmée, mais la plaque 

 R S présentait une dissymétrie presque aussi grande quand on faisait 

 coïncider la droite de jonction des électrodes primaires avec la direction 



